175 



die grösseren sind entweder nur an den Kanten durchscheinend oder ganz 

 opak. Die Menge des Spinelles beträgt nicht ganz i / 2 % der Schlacken- 

 masse. 



Die Zusammensetzung der Kryställchen ist etwas schwankend , denn 

 Herr Dr. Schertel erhielt bei den Analysen derjenigen, welche aus zwei 

 zu verschiedenen Zeiten gefallenen Schlacken isolirt worden waren, die 

 unter IV und V angegebenen Resultate. Daraus berechnen sich die For- 

 meln: 



für IV 10(ZnOAl 2 O 3 ) + 5(FeOAl 2 3 ) + 2(FeOFe 2 3 ) und 

 für V 3(ZnOAl 2 3 ) -f- FeOAPO 3 + FeOFe 2 3 

 und weiterhin die procentalen Zusammensetzungen IV* und V* 



IV IV* V V* 

 ZnO .... 27.21 27.21 25.24 25.24 

 FeO . . . . - 12.77 - * 15.27 

 Fe 2 3 . . . . 24.49 10.30 33.00 16.12 

 A1 2 3 . . . . 50.55 50.55 43.36 43.36 



102.25 100.83 101.60 99.99 



Herr Dr. Schertel the.ilt mir ausserdem noch mit, dass die Eisenoxyde 

 nicht als Magnetit vorhanden und dem Spinelle mechanisch beigemengt 

 sein können, sondern lediglich als integrirende Bestandtheile einer .Ver- 

 bindung isomorpher Substanzen aufgefasst werden müssen, denn er con- 

 statirte, dass die Spinelle bei einer Temperatur, bei welcher Magnetit durch 

 Wasserstoff vollkommen zu Eisen reducirt wurde, in einem Strome desselben 

 Gases so gut wie keine Veränderung erlitten. Sie gleichen in diesem Ver- 

 halten dem Kreittonite, dessen Eisenoxyde, wie derselbe Beobachter fest- 

 gestellt hat, dem Wasserstoffe selbst bei heller Rothgluth ebenfalls nur 

 wenig Einwirkung gestatten. 



Endlich sei noch bemerkt, dass die im Vorstehenden geschilderte Glieder- 

 ung und Structur der Freiberger Bleischlacken eine ausserordentlich constante 

 ist, denn ich fand beide in fast vollkommen gleicher Weise bei Schlacken, 

 welche in den Jahren 1874, 1879 und 1881 gefallen sind 1 . 



Im Anschlüsse an diese Mittheilungen gestatte ich mir noch darauf 

 aufmerksam zu machen, dass Spinell auch bei anderen hüttenmännischen 

 Schmelzprocessen entsteht. Nach einer Mittheilung von W. Muirhead, die 

 im „Iron" vom 15. Octob. 1880 zuerst erschienen und dann auch in der 

 Berg- und Hüttenmänn. Zeitung, 1881, 53 abgedruckt, in diesem Jahrbuche 

 aber noch nicht erwähnt worden ist, entwickeln sich nämlich auch in den 

 schottischen Eisenhohofer.schlacken Kalk-Magnesia- oder reine Magnesia- 

 Aluminate, sobald Magnesia-reiche Eisenerze der Kohlenformation (claybands 

 und blackbands) mit einer Thonerde-reichen Beschickung verschmolzen werden. 

 Die Neigung zur Bildung derartiger Aluminate macht sich nach M. besonders 

 bei hoher Temperatur des Ofenganges geltend und die Menge jener beträgt, 



* Präparate der hier beschriebenen Schlacken können durch Herrn 

 R. Fuess in Berlin bezogen werden. 



